536 ï>LO 



fougère (choisie parce qu'elle confient beaucoup de potasse), 

 et de '/g ou '/„^ (en volume) de poussière d'os calcinés. On bat 

 cette coupelle par couches et après avoir humecté le mélange, 

 mais en laissant leurs surfaces planes : ce n'est que quand ce 

 travail est terminé, que l'on donne la forme concave, en 

 creusant cet amas avec une petite bêche faite exprès ; on 

 ne conserve guère plus de ]( de pouce d'épaisseur au fond. 



Cette coupelle a pour base un cadre ovale en fer entouré 

 d'un rebord de % de pouce de hauteur, dont le plus grand 

 diamètre est de i met. 23centim., et le plus petit 64 centim. 

 Le fond présente quatre barres transversales, ayant 3 y^ pouces 

 de largeur et 1 pouce d'épaisseur; c'est là -dessus que l'on 

 place le mélange et qu'on le bat pour lui donner la con- 

 sistance nécessaire. 



La coupelle, ainsi préparée, est placée dans le fourneau , où 

 elle est supportée par des barres de fer , et elle se trouve à 

 une hauteur telle qu'elle touche, ou du moins qu'elle est 

 très-près d'un anneau de fer, au milieu duquel sera creusée 

 la voie de la litharge: la hauteur de la voûte au-dessus de 

 cet anneau est de 3o centimètres. 



Pour charger la coupelle ou la remplir de plomb d'œuvre, 

 on a eu soin de faire fondre une certaine quantité de celui- 

 ci dans une chaudière de fer établie sur un petit foyer, à 

 portée du fourneau , et lorsque la coupelle et le plomb sont 

 arrivés à une chaleur rouge, on puise celui-ci, avec une 

 cuiller et on en verse dans la coupelle jusqu'à ce qu'elle soit 

 pleine. Bientôt après qu'on a terminé cette opération , la sur- 

 face du plomb se couvre d'oxide , et c'est alors qu'on fait jouer 

 les soufflets , au nombre de deux, et en dirigeant le vent dans 

 le sens du grand axe de la coupelle : il pousse la litharge vers 

 la voie par laquelle on la fait couler hors du fourneau ; elle 

 tombe sur une plaque de fonte qui recouvre, au bas du four- 

 neau, le sol de la fonderie : à mesure que le niveau de la 

 superficie du bain s'abaisse dans la coupelle , on remplit 

 celle-ci avec du plomb fondu. On continue ainsi, à Alston- 

 Moor, d'ajouter du plomb jusqu'à ce qu'on en ait fait pagser 

 environ 84 quintaux anglois, ce qui a lieu en 1 6 ou 1 8 heures , 

 et l'on arrive ensuite à ce point qu'il n'y a plus dans la cou- 

 pelle qu'environ un quintal de plomb fort riche en argent; 



